l^'G ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



24.— Siento tener que suspender las determinaciones sobre la 

 resistencia del Cemento argentino ; pues, aunque he'adquirido el 

 conocimiento de la mayor parte de sus propiedades j la convicción 

 de que reúne los caracteresdel cemento hidráulico de primera cla- 

 se, no he llegado á determinar su equilibrio final. El tiempo que 

 esto requiere es demasiado largo para que sea práctica la aplicación 

 de este informe á la instalación de una fábrica en grande escala, 

 habiéndose establecido otra pequeña para producir el material que 

 estudio. Por otra parte, en los últimos cuatro meses y medio de 

 observaciones, he llegado á un número que tal vez no sea el máxi- 

 mum de resistencia para este cemento, como tampoco lo es para el 

 de West Kent; así es que puede ser tal su calidad que todavía ad- 

 quiera mayor incremento, para después descender, hasta que, 

 terminada completamente su acción química y molecular, la masa 

 persista en un estado constante de cohesión. Algunos cementos la 

 adquieren á los tres meses, la mayor parte antes de un año. Los 

 autores que estudian este punto, dan ese período como término de 

 las reacciones finales: sin embargo, la observación debe prolon- 

 garse hasta tres años si se desea obtener un conocimiento perfecto 

 del material; pues, si las acciones químicas más fundamentales 

 concluyen generalmente en aquel período, el trabajo molecular de 

 la masa puzolánica se continúa, y sabido es la gran lentitud de 

 esta última evolución del cemento, en la que adquiere toda su elas- 

 ticidad, dureza é incorruptibilidad. Finalmente, el descenso de la 

 resistencia final de los cementos de primera clase, nunca alcanza al 

 20 % de la máxima observada, y aún contando con este accidente, 

 el Cemento ar^^e^íímo seguirá ocupando el puesto que le correspon- 

 de entre los materiales hidráulicos de primer orden. 



25. — Del presente estudio se deduce que el Cemento argentino fa- 

 bricado por el señor Nicolás Derossi es un cemento hidráulico len- 

 to, de primera clase, cuyos caracteres y composición son los si- 

 guientes : 



Color — Tinta neutra gris N" 3'!, letra n de la escala de Radde. 



Densidad. — Empleando el método usado en Francia, es de 1,0] 5. 



Método alemán, 1,201 



Densidad absoluta, 3,089 . 



Estructura. — Incoherente, no deja residuo agitado sobre una 

 malla de 1100 agujeros por centímetro cuadrado. 



Reacción. — Fuertemente alcalina. 



